— 46 — 
G. Grattarola. Sulla composizione chimica di nn altro berillo del- 
T Elba. — Ihid. — Adunanza del 2 luglio 1882, 
E il resultato di una nuova analisi eseguita su un altro esemplare 
-di berillo, pure esistente nella raccolta già Foresi, pure verosimilmente 
lo stesso esemplare analizzato dal Prof. Bechi (V. Boll. Com. Geol. 
Voi. I, pag. 82), che vi trovava silice 63,70; allumina 36,28; totale 99,88; 
cioè di un bisilicato di allumina, senza glucina affatto; dunque un 
minerale essenzialmente nuovo. 
La nuova analisi vi ha trovato: 
I. 
II. 
Acqua . . 
. . 1,43 
— 
Silice. . . 
. . 64,70 
— 
Allumina . 
. . 19,65 
20,08 
Glucina. . 
. . 14,35 
14,85 
Calce . . . 
. . 0,93 
— 
Magnesia . 
. . tr. 
— 
Litina . . 
101,06 
tr. 
(La li fu eseguita trattando il minerale col fluoruro ammonico). 
G. Grattarola. Analisi del cosidetto <•' caolino » dell’ Elba. — Ibid. Id. 
Si dice comunemente caolino quella materia bianca, piuttosto com- 
patta, che in noccioli di varie grossezze si trova in vene, filoncelli, ecc., 
nelle serpentine a contatto col granito. 
L’analisi ha dato: 
Anidride carbonica 24,70 
Silice 8,15 
Magnesia 40,84 
Calce 3,50 
Allumina e sesquiossido di ferro. . . tr. 
Acqua eliminata a 100°; 1,82 
id. id. per calcinazione. . . 1,68 
100,69 
Da cui resulterebbe essere il caolino, costituito da una miscela di 
calcite, magnesite e sepiolite nelle seguenti proporzioni: 
Calcite. ... 6 % circa 
Sepiolite ... 13 » » 
Magnesite . . 81 » » 
Per cui si dovrebbe d’ora innanzi chiamarla baldisserite, nome ac- 
cettato in mineralogia. 
